Vereinszeitung, 373 



sondern verkohlen nur, wenn die diese Gegenstände allenfalls um- 

 gebenden Flammen zu sehr die üeberhand gewinnen sollten. An 

 allen Gebäuden kann man der Feuersgefahr daher sehr vorbeugen, 

 wenn alle brennbaren Gegenstände 3—6 Mal mit Wasserglas über- 

 strichen werden. 



Holz, welches dem freien Einflüsse der Witterung ausgesetzt 

 ist oder sich an feuchten Orten bei Mangel an Luftwechsel befindet, 

 wird durch einen Wasserglasanstrich conservirt und gegen Schwamm 

 und Wurmfrass gesichert; daher der Anstrich für Stallungen, Gru- 

 ben etc. zu empfehlen ist. 



Fässer und Bütten, welche in Brauereien, Brennereien, Essig- 

 fabriken, Zuckersiedereien, Milchkellern gebraucht werden, können, 

 mit Wasserglas angestrichen, leichter gereinigt werden. 



Wein- und sonstige Lagerfässer können mit Wasserglas aussen 

 angestrichen werden, um das Holz zu conserviren, wobei zugleich 

 der Vortheil erzielt wird, dass das Verdunsten beschränkt und das 

 häufige Nachfüllen vermieden wird. 



2) Anstrich auf Kalkmörtel und Steine. Der Gebrauch des 

 Wasserglases zum Anstriche von Steinen und Mörtelwänden ist 

 unstreitig der wichtigste. Der Anstrich mit Wasserglas auf Mörtel- 

 wände und Steine vereinigt alle Vorzüge in sich. Er ist verhältniss- 

 mässig billig, dauerhaft, nicht abfärbend, und kann durch Waschen 

 mit Seife und Bürsten unbeschadet seiner Schönheit gereinigt wer- 

 den. Zu bezweifeln ist aber, ob ein solcher Anstrich im Stande ist, 

 feuchte Mauern trocken zu machen. 



Zum Anstriche von Mauern und Steinen ist es am besten, aber 

 nicht durchaus nöthig, dieselben vorher zu silicatisiren, d. h. mit 

 einer verdünnten Lösung von W^asserglas, 1 Th. 33grädigem und 

 3 Th. Regeuwasser anzustreichen. Hat man grosse Flächen auf 

 diese Weise zu bearbeiten, so bedient man sich tragbarer Pumpen 

 oder Spritzen, deren Strahl in Form eines feinen Regens vertheilt 

 wird, indem man ihn durch eine mit feinen OefFuungen versehene 

 Siebplatte treibt. 



Kalkmörtel oder poröse Kalksteine wirken auf die Wasserglas- 

 lösung, d. h. auf das kieselsaure Natron oder Kali zersetzend ein; 

 der kohlensaure Kalk und Aetzkalk (Kalkhj'drat) dieser Körper, 

 welche weich und zerreiblich sind, werden in kieselsauren Kalk 

 verwandelt und die Oberfläche nimmt ein glasiges dunkleres An- 

 sehen an, wird fest, hart und widersteht den Einflüssen von Luft 

 und Feuchtigkeit. Man kann sich von diesem Erfolge leicht über- 

 zeugen, wenn man ein Stück Kreide 2 — 3 Tage lang in eine ver- 

 dünnte Lösung von Wasserglas legt. Nach dem Trocknen findet 

 man die Kreide nicht mehr zum Schreiben tauglich, also auch nicht 

 abfärbend, sondern steinhart geworden und bei gut ausgeführtem 

 Versuche am Stahle Feuer gebend. 



Farben halten, wie erwähnt, auf Kalkmörtel ganz vorzüglich; 

 man reibt dieselben mit 33grädigem Wasserglase wie gewöhnlich 

 sorgfaltig an und hat nur auf die Wahl der Farbe einige Sorgfalt 

 zu richten. Ein zweimaliger Anstrich mit Farbe auf die vorher mit 

 Wasserglas getränkte oder nicht getränkte Fläche reicht in der 

 Regel hin, dieselbe zu decken. Man kann dann noch einen An- 

 sti'ich oder auch zwei mit Wasserglas geben, um einen Glanz oder 

 lackirten Ueberzug zu erzielen; zur Befestigung der Farben ist es 

 nicht nöthig, da diese auch ohne dieses fest auf der Wand haften. 

 Zur Erzielung einer weissen Farbe rührt man Kreide im Wasser- 

 glase an; die Farbe ist nicht blendend weiss, wie überhaupt diese 



21* 



